SÉANCE DU 17 FÉVRIER I919. 345 



La présence du silicate de soude n'apporte donc pas de modifications 

 sensibles du coefficient de dilatation, ou du moins les différences, si elles 

 existent, sont inférieures aux erreurs expérimentales. 



Pour les expériences sur la silice précipitée, on est parti soit de silice 

 provenant de la décomposition du silicate de soude par l'acide chlorhy- 

 drique, soit de silice provenant de la décomposition du fluorure de silicium 

 par Teau. Dans les deux cas, les résultats obtenus ont été les mêmes. Cette 

 silice a été déshydratée au rouge sombre vers 600° et employée après calci- 

 nation préalable vers 600°, 1100°, i4oo° ou 1600°, agglomérée avec du 

 silicate de soude, puis cuite vers 600° pour assurer l'agglomération. Voici 

 le résultat des mesures : 



Température de calcination. 



Température. 600°. 1100°. l-iOO". IBOO". 



o mm mm mm 



160 0,007 0,266 o,24g o,25o 



220 » o,.56o 0,487 o,56o 



24O 0,0l4 1,21 1,18 1,32 



3oo » 1,25 1,28 J , 45 



4oO 0,02Ô I,4l 1,0- 1,62 



D'après ces chiffres, la silice précipitée, déshydratée et chauffée seule- 

 ment à Goo" se comporte exactement comme la silice vitreuse, dont elle a le 

 faible coefficient de dilatation. Cela est donc bien de la silice amorphe, 

 mais dès qu'elle a été calcinée à looo*^ ou au delà, elle présente un change- 

 ment brusque de dilatation entre 220° et 240°, propriété tout à fait carac- 

 téristique de la cristobalite qui, d'après les anciennes expériences de 

 M. H. Le Chatelier, présente à 235'' un changement allotropique, accom- 

 pagné d'une dilatation brusque de 0,98 pour 100. 



Ici la dilatation observée est, pour la silice calcinée à 1100° et i4oo", 

 de 0,80 pour 100, et pour la silice calcinée à 1600°, de 0,90 pour 100. 



On peut donc affirmer que la silice précipitée, calcinée à une tempéra- 

 ture supérieure à 1000°, n'est plus de la silice amorphe, mais bien de la 

 silice cristallisée dans la variété cristobalite. 



G. R., ign», I" Semestre. (T. 168, N» 7.) 4^ 



